Institució Catalana d'Histoir^ Natural 



185 



obtinguérem els següents resultats que comparats amb les mostres reco- 

 llides en la galeria del fons del pou gairebé no existeixen notables dife- 

 rències, a saber: 



Composició 



Coure 



Sofre 



Ferré 



Silici i silicat (ganga mineral) 

 Calcita (reduida a òxid). 

 Magnèsia 



Creuer de la 

 galeria dreta 



18.90 T 

 39.10 » 

 23.00 » 

 17.50 » 

 1.50» 

 indicis 



Galeria del 

 fons del pou 



15.60 

 27.90 

 21.00 

 34.30 

 1.20 

 indicis 



Promig 



17.25 

 33.50 

 22.00 

 25.00 

 1.35 



Pels resultats obtinguts s'evidencia que el mineral en qüestió resulta 

 ser una calcopirita amb predomini del sulfur de ferre. No obstant, hem 

 assajat mostres de calcopirita del fons del pou bastant pures, gairebé 

 sense ganga, en les que el coure net ascendeix a una llei de 25.20 °/o. El 

 mineral seleccionat a mà, en la boca mina, conté per terme mig una llei 

 superior al 15 °/o, considerant-se com de primera qualitat; el que podria 

 millorar mitjansaut un tractament mecànic, prèvia la trituració i que amb 

 un moiment vibratori podria separarar-se la gran proporció de ganga, la 

 que ascendeix a una quarta part del mineral en massa. 



Per a determinar la densitat del mineral Calcopirita en massa, hem 

 practicat vàries operacions amb mostres distintes. 



Mostre n. 1 procedent del creuer de la galeria E. . . 3.866 

 » » 2 » de la galeria de la dreta . . . 4.014 



» » 3 » de la galeria del fons del pou, 



amb ganga 3.618 



» » 4 » de la galeria del fons del pou, 



sense ganga 4.161 



Essent per tant el promig de les densitats 3.914 



També hem analitzat les terres cupríferes que resulten de garvellar 

 les menes extretes de les mines; contenen per terme mig el3.65°'ode 

 coure, amb el 70.25 °/o de matèria inatacable en silici i silicats; i que per 

 tant per mitjà de la levigació, o bé per un tractament mecànic podria se- 

 parar-se de la ganga en regular proporció, millorant sempre la riquesa 

 mineral. 



Les argiles de les salbandes, estan excentes de calcopirita, ja que a 

 l'assajar-les solament han revelat indicis de la presència del coure. 



Resumint, doncs, i reunides les tres classes que es separen a ma, en 

 la boca mina, podem admetre molt bé una riquesa del mineral en brut no 

 inferior al 10 per 100 en coure net. 



